adsorvente que varia de 3 a 5 anos.Os materiais que satisfazem os requisitos listados anteriormente e de uso frequente no tratamento do gas natural sao:Silica gel;Alumina ativada;Peneira molecular;Silica GelSilica-gel ou gel de silica e um material usado para absorver umidade. E um produto sintetico, produzido pela reacao de silicato de sodio e acido sulfurico. Assim que misturados, formam um hidrosol, que lentamente se contrai para formar uma estrutura solida de Silica Gel, chamada hidrogel. O gel solido e quebrado e lavado para remover o subproduto da reacao, o sulfato de sodio, e criar sua estrutura porosa.Antes da descoberta do Glicol, a silica gel foi o adsorvente mais utilizado para especificar o teor de agua do gas desidratado para transporte. Quando utilizada para desidratacao ela pode obter valores de ponto de orvalho de ate -60oC.A capacidade de adsorcao de agua da silica-gel e de, no maximo, 30% do seu proprio peso, aproximadamente.A Silica gel e um composto essencialmente inerte nao sendo afetada nem pelos gases acidos por ventura presentes no Gas Natural. Contudo, tem tendencia adsorver hidrocarbonetos com consequente reducao de sua capacidade de adsorver agua. Apos atingir a saturacao, a silica pode ser regenerada tanto coma corrente de gas umido tanto com o gas desidratado, a temperaturas que variam entre 220 e 260oC. Alumina ativadaA alumina ativada e composta por oxido de aluminio hidratado Al2O3 (nH2O), e da mesma forma que a silica gel, tem tendencia a adsorver hidrocarbonetos pesados do gas natural.Contudo, este hidrocarbonetos dificultam mais a regeneracao da alumina do que a da silica gel. Esta caracteristica faz com que a alumina seja usada preferencialmente para componentes puros, tais como etileno, propileno, propano, nao contaminados com hidrocarbonetos pesados.Quando utilizada para a desidratacao ela pode obter valores de ponto de orvalho de ate 70oC.Ainda comparativamente com a silica, a alumina apresenta menor custo e maior resistencia mecanica sendo meno suscetivel a quebras durante o processamento. Da mesma forma que a silica, pode ser regenerada com gas umido ou desidratado, porem requer temperaturas um pouco menores, da ordem de 176 a 204oC.Peneira molecularPeneiras moleculares sao aluminio-silicatos metalicos, tambem conhecidas como zeolitas, de estrutura cristalina, com poros de 3 a 10 Angstrom de diametro, sendo esta dimensao determinada pelo metal que, para a maioria das aplicacoes em processamento de gas natural e o sodio (Na[AlSiO4]H2O) conhecido como tipo 4A. O numero 4 representa a dimensao da abertura Angstrom. Existe tambem os zeolitos 3A e 5A, dependendo do tipo de metal, alcalino ou alcalino terroso, existe dentro da estrutura basica do aluminossilicato.*Quando os ions de sodio sao substituidos pelos de potassio, o aluminossilicato resultante e conhecido com zeolito 3A. O ion potassio e maior que o ion sodio e consequentemente bloqueia os poros. No zeolito 5A, os ions de sodio sao substituidos pelos ions calcio, pois, os poros de zeolito contendo sodio sao maiores que os daquele contendo sodio.Devido ao tamanho tao controlado dos poros, as peneiras moleculares nao tem tendencia a adsorver hidrocarbonetos, muito embora a presenca desses interfira na sua boa operacao. E o adsorvente que requer a maior temperatura de regeneracao,